436 Referate. 32,4. 



Aus den Untersuchungen gebt hervor , daß die Zeilenstruktur 

 durch die Schlackeneinschlüsse bedingt ist , welche sich bei fast 

 allen technischen Eisensorteu finden. Diese üben bei der Ferritbildung 

 eine Keimwirkung aus. Im Gegensatz zu den endgültigen Gefüge- 

 bestandteilen Ferrit und Perlit sind die Schlackeneinschlüsse während 

 des Formcänderungsvorganges bereits als solche vorhanden. Da sie 

 eine gewisse Plastizität besitzen , paßt sich ihre Form der Art der 

 Formänderung an. Ein Walzdraht zeigt z. B. in der Streckrichtung 

 langgezogene Einschlüsse , die senkrecht dazu , d. h. im Drahtquer- 

 schnitt, punktförmig auftreten. Haben die Schlackeneinschlüsse zur 

 Zeit der Ferritbildung Gelegenheit, ihre Keimwirkung auszuüben, so 

 folgen die Ferritausscheidungen in ihren, äußeren Formen der Form 

 der Schlackeneinschlüsse. Der Walzdraht besitzt dann im Längsschnitt 

 die erwähnte zellenförmige, im Querschnitt körnige Struktur. 



Liesegang {Franl'fiüi a. M.). 



Baucke , H. , Über einige neue mikrographische Beob- 

 achtungen beim Kupfer (Intern. Zeitschr. f. Metallogr. 

 Bd. 4, 1913, p. 155 — 166 m. 10 Figg.). 



Es werden prinzipielle Bemerkungen über die Feststellung von 

 Korngröße und Kornzahl beim mikrographischen Studium der Metalle 

 gemacht. Und zwar hier deshalb, weil die Dimensionen der Körner 

 (Einzelkristalle) bei dem gleichen Kupferpräparat sehr verschieden 

 sein können. Jedenfalls sind sie viel ungleichmäßiger als beim Flußeisen. 



Die wahren Dimensionen eines Korns lassen sich unter dem 

 Mikroskop schwer feststellen , da man nur Schnittflächen beobachtet. 

 Am vorteilhaftesten ist es, wenn man das Präparat mit seiner Walz- 

 richtung parallel zu dem horizontalen Kreuzdraht legt und nun zählt, 

 wieviel Körner man von links nach rechts und von oben bis unten 

 durchläuft. Man wiederholt diese Messung 10- bis 12mal an ver- 

 schiedenen Stellen und erhält schließlich aus Messungen von 200 

 bis 250 Körnern einen ziemlich genauen Mittelwert für die Haupt- 

 dimensionen. Wenn irgend möglich , sollten bei vergleichenden Be- 

 stimmungen die Vergrößerungen so bemessen sein , daß man minde- 

 stens 10 Körner im Gesichtsfelde hat. 



Die Umrisse der Körner müssen durch Ätzung deutlich bloßgelegt 

 sein. Hierbei ist das Maß der Vergrößerung von Einfluß. Dieses 

 Moment spricht dafür, daß die Vergrößerung nicht zu stark sei. 



Immer sollten nur Kernzonen des Materials untersucht und die 

 hierbei gefundenen Zahlen als maßgebend betrachtet werden. 



Kupferbleche erscheinen grobkörnig, sobald die Mittelwerte mehr 

 als 200 /i messen. Im überhitzten Blech messen die Körner oft 

 500/4. Langdauerndes Erhitzen auf 100^ bringt kaltgezogenes Kupfer 

 schon zur Einformung, indem die faserartigen Kristalle sich in darauf 

 senkrecht stehende rechtkantige Individuen umlagern. 



Liesegang {Frankfurt a. M.). 



